Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
KARAKTERISASI SIFAT FISIK dan ABSORPSI OPTIKAL SISTEM KACA ZnO – MgO - P 2 O 5

## MENGGUNAKAN TEKNIK MELT QUENCHING
Indra Permana 1,a) , Esmar Budi 1,b) , Mangasi A. Marpaung 1,c) , Md. Rahim Sahar 2,d) , Puzi Anigrahawati Buchori 2,e)
1 Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, Jl. Pemuda No 10, Jakarta 13220.
2 Jabatan Fizik Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor, Malaysia 81310.
Email: a) indrapermanadoz@gmail.com, b) esmarbudi@unj.ac.id, c) mangasi@unj.ac.id,
d) mrahim057@gmail.com, e) nziluv18@gmail.com

## Abstrak
Pembuatan kaca fosfat dengan komposisi kimia x ZnO – 30 MgO – ( 70 – x ) P 2 O 5 dengan x = 0, 5, 10, dan  15  mol%  telah  dilakukan  menggunakan  teknik melt  quenching .  Sistem  kaca  yang  dibuat dikarakterisasi menggunakan difraksi sinar-X ( XRD ), pengujian sifat fisik dengan metode Archimedes, dan  spektrofotometer  UV-Vis  untuk  sifat  optik.  Hasil  XRD  menunjukkan  bahwa  kaca  yang  dibuat memiliki struktur amorf. Dari hasil pengujian fisik menunjukkan bahwa densitas kaca semakin menurun sedangkan  volume  molar  meningkat  dengan  bertambahnya  mol%  ZnO.  Absorpsi  optikal  diukur  pada panjang  gelombang  200  –  800  nm  menunjukkan  tidak  adanya  berkas  absorpsi  yang  tajam.  Dari  hasil spektra  absorpsi  optikal  menunjukkan  bahwa  nilai  energi  gap  menurun  sedangkan  energi  Urbach  dan indeks refraktif kaca meningkat dengan bertambahnya mol% ZnO.
Kata-kata kunci : Kaca Fosfat, Melt Quenching, Sifat Fisik, Sifat Optik, Absorpsi.

## Abstract
Phosphate glass with the chemical composition x ZnO – 30 MgO – ( 70 – x ) P 2 O 5 with x = 0, 5, 10, and 15  mol%  was  done  by  melt  quenching  technique.  The  glasses  system  were  characterized  with  X-Ray diffraction,  physical  property  was  measured  by  using  Archimedes  method,  and  UV-Vis spectrophotometer  for  optical  property.  The  result  of  X-Ray  difraction  pattern  shows  that  the  glass system  has an amorphous structure. The result of physical properties show  that the value of density  is decreased but the molar volume is increased with the increase of mol% ZnO. The optical absorption was measured  in  the  wavelength  region  200  –  800  nm  shows  that  there  is  no  sharp  absorption  band  edge. From  absorption  optical  spectra  shows  that  gap  energy  is  decreased  but  Urbach  energy  and  refractive index are increased with the increase of mol% ZnO.
Keywords : Phosphate Glass, Melt Quenching, Physical Property, Optical Property, Absorption.

## 1. PENDAHULUAN
Diantara  berbagai  macam  kaca  oksida,  kaca  fosfat  merupakan host yang  menarik  karena  dapat meng-akomodasi  ion-ion  aktif  tanpa  kehilangan  sifat-sifat  khasnya  [1,2].  Selain  itu,  kaca  fosfat memiliki sifat menarik lainnya, yaitu memiliki koefisien ekspansi termal yang tinggi, indeks refraktif
DOI: doi.org/10.21009/SPEKTRA.011.10
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
yang  tinggi,  dispersi  yang  rendah,  titik  leleh  yang  rendah,  konduktivitas  listrik  yang  tinggi,  dan strukturnya bermacam-macam untuk menerima beberapa penukaran kation atau anion [3-5]. Tetapi, kaca fosfat memiliki daya tahan yang lemah terhadap bahan kimia, memiliki sifat higroskopik yang tinggi, dan mudah menguap [6-8].
Untuk  mengatasi  kekurangan  kaca  fosfat,  maka  dalam  pembuatannya  perlu  dipadukan  dengan material  lainnya,  yaitu  dengan  oksida  logam  alkali,  logam  alkali  tanah,  logam  transisi,  ataupun ion logam  tanah  jarang  ( rare  earth )  [9,10].  Kaca  fosfat  yang  dibuat  akan  dipadukan  dengan  oksida logam transisi yaitu Seng Oksida ( ZnO ) dan logam alkali tanah Magnesium Oksida ( MgO ). ZnO dapat  bertindak  sebagai modifier karena  ZnO  dapat  mencegah  reaksi  hidrasi  dan  dapat  membuat koneksi  diantara  anion  fosfat  dengan  konduktivitas  ioniknya  [11].  MgO  merupakan  salah  satu modifier terbaik yang dapat mengatasi kelemahan kaca fosfat terhadap bahan kimia. Pembuatan kaca akan dibuat dari sistem kaca Seng Oksida – Magnesium Oksida – Fosfor Pentaoksida ( ZnO – MgO – P 2 O 5 ). Aplikasi sistem kaca ini dapat berupa substrat pandu gelombang pada laser femtosekon ( f-sec laser ), sebagai biomaterial, imobilisasi limbah radioaktif, layar untuk lampu luminesen, serat optik untuk perangkat komunikasi, baterai zat padat, dan transmisi data optikal [12-14].
Penambahan  oksida  logam  transisi  dan  logam  alkali  tanah  akan  mempengaruhi  sifat  fisik  dan optik  kaca  fosfat.  Sifat  fisik  adalah  sifat  yang  ada  pada  material,  seperti  massa  jenis  dan  volume molar.  Sedangkan  sifat  optik  adalah  respon  material  terhadap  radiasi  gelombang  elektromagnetik, khususnya  pada  daerah  cahaya  tampak.  Dari  spektra  absorpsi  optikal,  dapat  diperoleh  nilai  energi gap, energi Urbach, dan indeks refrakstif kaca. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penambahan mol% ZnO terhadap sifat fisik dan absorpsi sistem kaca ZnO – MgO – P 2 O 5 dengan teknik melt quenching .

## 2. METODE PENELITIAN
Spesimen kaca yang digunakan meliputi Seng Oksida ( kemurnian 99,99% ), Magnesium Oksida ( kemurnian 99,99% ), dan Fosfor Pentaoksida ( kemurnian 98% ). Komposisi yang digunakan adalah x ZnO – 30 MgO – ( 70 – x ) P 2 O 5 dengan x = 0, 5, 10, dan 15 mol% ditunjukkan pada Tabel 1 .
TABEL 1. Komposisi Kimia Sampel Kaca.
Kode Sampel Komposisi Kimia ( mol% ) ZnO MgO P 2 O 5 Sampel 1 0 30 70 Sampel 2 5 30 65 Sampel 3 Sampel 4 10 15 30 30 60 55
Semua  komposisi  dicampur  ke  dalam  krusibel  alumina  lalu  dimasukkan  ke  dalam furnace pada suhu  100  ˚C  elama  30  menit  dengan  tujuan  semua  bahan  benar-benar  tercampur  secara  merata  ( melting  process ).  Proses  selanjutnya  adalah  campuran  dituangkan  ke  dalam  cetakan  kaca  ( steel mould )  dengan  waktu  secepat  mungkin  agar  bahan  campuran  tadi  tidak  mempunyai  waktu  untuk membentuk kristal. Kemudian sampel kaca dipindahkan ke dalam furnace pada suhu 100 ˚C selama 3 jam untuk proses anil ( annealing process ) dengan tujuan mencegah terjadinya retakan ( crack ) pada sampel. Proses terakhir yaitu pendinginan sampel pada suhu ruangan ( cooling down process ). Keseluruhan proses ditunjukkan pada Gambar 1 .
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
GAMBAR 1. Grafik Temperatur Pembuatan Kaca.
Sampel kaca diuji difraksi sinar-X menggunakan Difraktometer Rigaku SmartLab 3kW untuk me- negaskan sifat amorf dari kaca. Sampel ditumbuk pada mortar hingga terbentuk serbuk dari sampel kaca  yang  dibuat.  Metode  Archimedes  digunakan  untuk  menentukan  densitas  kaca.  Sampel  kaca dipotong  lalu  direndam  ke  dalam  cairan  toulena.  Cairan  toluena  digunakan  karena  bahan  ini  tidak mudah  bereaksi  dengan  sampel  kaca  sehingga  tidak  akan  mem-pengaruhi  sifat  kaca  tersebut  [15]. Massa  sampel  ditimbang  terlebih  dahulu,  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  gelas  kimia  yang  telah diisi  dengan  cairan  toluena  sehingga  diperoleh  massa  sampel  dalam  udara  dan  cairan  toluena. Densitas   kaca dihitung dengan menggunakan persamaan [16-18].
) ( t a a t W W W     (1)
dengan   adalah massa jenis toluena
, dan berturut-turut adalah massa sampel dalam udara dan toluena. Untuk perhitungan volume molar menggunakan per-samaan [16-18].
 T m M V  (2)
dengan adalah total berat molekular dari sistem kaca dan   adalah densitas kaca.
Absorbansi  kaca  dicatat  pada  suhu  ruangan  meng-gunakan  spektrofotometer  Shimadzu  3101PC UV-VIS-NIR  pada  panjang  gelombang  200  –  800  nm  dengan  ketebalan  kaca  2,5  mm.  Koefisien absorpsi   untuk masing-masing sampel menggunakan [16-18].
d A v 303 , 2 ) (   (3)
dengan B adalah konstanta, adalah energi foton, adalah energi gap, dan s adalah indeks yang ber-hubungan  dengan  transisi  elektronik  untuk  absorpsi.  Pada  kaca,  nilai s adalah  2  yang menunjukkan transisi tidak langsung. Sedangkan untuk energi Urbach berdasarkan pada persamaan [16-18].
u E hv B v exp ) (   (4)
dengan B adalah konstanta, adalah energi foton, dan adalah energi Urbach. Nilai energi Urbach dikalkulasi dengan menentukan gradien dari kurva dan mengambil nilai kebalikannya ( reciprocals ). Perhitungan  nilai  indeks  refraktif  kaca n berhubungan  dengan  energi  gap  menggunakan  persamaan [16-18].
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
20 1 2 1 2 2 g E n n     (5)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola  difraksi  sinar-X  pada  seluruh  sampel  kaca  ditunjukkan  pada Gambar  2 .  Dari  hasil  analisis difraksi  sinar-X  diperoleh  bahwa  struktur  sampel  kaca  yang  dibuat  adalah  amorf  (  tidak  adanya puncak yang tajam ). Puncak yang lebar ( broad hump ) terlihat pada sudut , yaitu antara . Fakta-fakta membuktikan broad hump pada sudut yang rendah menegaskan karakteristik kaca yang bersifat amorf [19]. Hasil pengujian sifat fisik ( densitas dan volume molar ) dan sifat optik ( energi gap, energi Urbach, dan indeks refraktif ) ditunjukkan pada Tabel 2 .
GAMBAR 2. Analisis Pola Difraksi Sinar-X.
TABEL 2. Hasil Pengujian Sifat Fisik dan Optik Sampel Kaca.
Kode Sampel Densitas Volume Molar, Energi Gap, Energi Urbach, Indeks Refraktif, n Sampel 1 3,93 28,32 3,45 1,22 2,28 Sampel 2 2,40 45,21 3,81 0,92 2,21 Sampel 3 2,24 47,03 2,86 1,59 2,44 Sampel 4 2,07 49,44 2,27 2,08 2,63
Dari  hasil  pengujian  sifat  fisik  diperoleh  bahwa  densitas  kaca  semakin  menurun  dengan bertambah-nya  mol%  ZnO.  Hal  ini  dikarenakan  substitusi  dari  berat  molekular  ZnO  ( lebih  kecil  daripada  berat  molekular  P 2 O 5 ( [19,20].
Selain  itu,  konektivitas  yang  lemah  dalam  struktur  kaca  menyebabkan  nilai  densitas  menurun. Lemahnya konektivitas dalam struktur kaca menunjukkan nilai kekakuan ( rigidity ) kaca menurun. Sedangkan volume molar ber-banding terbalik dengan densitas ditunjukkan pada Gambar 3. Volume molar  kaca  semakin  meningkat  dengan  bertambahnya  mol%  ZnO.  Hal  ini  di-karenakan  semakin meningkatnya  volume  bebas  ( free  volume )  dengan  menurunnya  densitas  kaca  [21].  Selain  itu, naiknya  volume  molar  me-nunjukkan  kaca  memiliki  struktur  terbuka.  Struktur  terbuka  yang dimaksud adalah pecahnya ikatan BO ( Bridging Oxygen ) dan terbentuknya formasi ikatan NBO ( Non-Bridging Oxygen ) [22].
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
GAMBAR 3. Hubungan Antara Densitas dan Volume Molar Dengan mol% ZnO.
GAMBAR 4. Spektrum Absorbansi Sampel Kaca.
Gambar 4 menunjukkan grafik absorbansi se-bagai fungsi panjang gelombang pada daerah ultra- violet  dan  cahaya  tampak.  Dari  grafik  menunjukkan  tidak  adanya  puncak  absorpsi  yang  tajam.  Ini merupakan karakteristik kaca yang bersifat amorf.
Spektra  absorpsi  optikal  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk  mempelajari  transisi  optikal dan  memberikan  informasi  mengenai  ikatan,  struktur,  dan  energi  gap  baik  untuk  material  amorf maupun  kristal.  Pada  absorpsi  dalam  wilayah  ultraviolet,  cahaya  tampak,  dan  inframerah  terjadi penyerapan  atom.  Prinsipnya  adalah  penyerapan  foton  terjadi  ketika  elektron  pada  pita  valensi tereksitasi  dan  menuju  ke  pita  konduksi  sehingga  pada  pita  konduksi  terdapat  elektron  bebas  dan lubang ( hole ) pada pita valensi. Eksitasi yang disertai absorpsi akan terjadi jika energi foton lebih besar  dari  energi  gap.  Spektra  absorpsi  optikal  secara  umum  menentukan  kekuatan  ikatan  oksigen dalam struktur kaca [23].
Dari  spektra  absorpsi  optikal  dapat  ditentukan  nilai  energi  gap,  energi  Urbach,  dan  indeks refraktif kaca. Nilai energi gap diperoleh dengan membuat grafik hubungan antara dengan di-tunjukkan  pada Gambar  5 .  Dapat  dilihat  bahwa  nilai  energi  gap  meningkat  dengan bertambahnya  mol%  ZnO  hanya  sampai  5  mol%  ZnO.  Kemudian,  nilai  energi  gap  terus  menurun. Kenaikan  nilai  energi  gap  disebabkan  terjadinya  pembentukan  formasi  BO  pada  matriks  penyusun kaca.  Kemudian,  penurunan  energi  gap  disebabkan  ter-jadinya  pembentukan  formasi  NBO.  Ini berarti, bertambahnya mol% ZnO ke dalam matriks kaca menyebabkan ikatan BO berubah menjadi NBO  dan  diketahui  bahwa  NBO  memiliki  energi  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  BO  [24]. NBO  juga  me-miliki  muatan  yang  lebih  negatif  dibandingkan  BO.  Oleh  karena  itu,  elektron  dapat dengan mudah ber-transfer dari pita valensi ke pita konduksi [21,25].
Sedangkan  nilai  energi  Urbach  diperoleh  dengan  membuat  grafik  hubungan  antara dengan ditunjukkan pada Gambar 6 . Nilai energi Urbach menggambarkan derajat keteraturan atau ketidakteraturan ( orderness or disorderness ) struktural dalam material amorf [19,25]. Nilai energi Urbach pada kaca berbanding terbalik dengan energi gap.
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
GAMBAR 5. Penentuan Nilai Energi Gap
GAMBAR 6. Penentuan Nilai Energi Urbach.
Dapat dilihat bahwa nilai energi Urbach menurun dengan bertambahnya mol% ZnO hanya sampai 5  mol%  ZnO.  Kemudian,  nilai  energi  Urbach  terus  meningkat.  Penurunan  energi  Urbach kemungkinan  disebabkan  karena  meningkatnya  keteraturan  jaringan  kaca  sebagai  akibat  dari polimerisasi  sehingga  struktur  kaca  menjadi  lebih  stabil  dan  homogen  [8].  Kemudian,  kenaikan energi  Urbach  disebabkan  karena  meningkatnya  ketidak-teraturan  struktural  dalam  kaca  dengan bertambah-nya  mol%  ZnO.  Ketidakteraturan  disebabkan  karena  meningkatnya  formasi  ikatan  NBO akibat menurunnya nilai energi gap. Ikatan NBO memiliki ikatan yang lemah karena memiliki jarak inter-atomik  yang  besar  dalam  struktur  kaca  dan  sebuah  elektron  yang  tidak  terikat  kuat  dengan oksigen  [21].  Nilai  energi  Urbach  yang  tinggi  juga  meng-indikasikan  bahwa  sampel  kaca  memiliki kepadatan  ( compactness )  yang  rendah,  terlihat  dari  nilai  densitas  kaca  yang  semakin  menurun dengan ber-tambahnya mol% ZnO.
Nilai indeks refraktif merupakan hal mendasar untuk mempelajari sifat optik material karena ber- kaitan  dengan  performa  atau  kinerja  dan  ketahanan  perangkat  optik  [25].  Nilai  indeks  refraktif menurun  dengan  bertambahnya  mol%  ZnO  hanya  sampai  5  mol%  ZnO.  Kemudian,  nilai  indeks refraktif  terus  meningkat  ditunjukkan  pada Gambar  7 .  Penurunan  nilai  indeks  refraktif  disebabkan karena  atom Zn sedang  memulai  membentuk  bagian  dalam  jaringan  struktur  kaca  [21].  Kemudian, kenaikan nilai indeks refraktif disebabkan karena menurunnya nilai energi gap. Selain itu, disebabkan karena kehadiran awan elektron menyebabkan menurunnya ke-cepatan cahaya dalam medium kaca. Kehadiran  awan  elektron  menunjukkan  formasi  ikatan  NBO  (  muatan  negatif  )  yang  tinggi  dan mengindikasikan  ikatan  BO  yang  rendah  pada  matriks  penyusun  kaca  [25,26].  Sebagai  tambahan, ikatan  NBO  lebih  ter-polarisasi  dibandingkan  ikatan  BO  karena  ikatan  NBO  memiliki  ikatan  ionik yang lebih besar dan energi ikat yang lebih rendah dibandingkan ikatan BO [26].
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
GAMBAR 7. Nilai Indeks Refraktif.

## 4. SIMPULAN
Pembuatan sistem kaca x ZnO – 30 MgO – ( 70 – x ) P 2 O 5 dengan x = 0, 5, 10, dan 15 mol% telah berhasil  dilakukan  menggunakan  teknik melt quenching .  Pola  difraksi  sinar-X menunjukkan  bahwa kaca  yang  dibuat  bersifat  amorf.  Konsentrasi  mol%  ZnO  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar terhadap sifat fisik dan sifat optik ( absorpsi ) kaca. Dari hasil studi diperoleh bahwa nilai densitas dan  energi  gap  menurun  sedangkan  volume  molar,  energi  Urbach,  dan  indeks  refraktif  meningkat dengan  bertambah-nya  mol%  ZnO.  Nilai  optimum  dicapai  pada  Sampel  4  dengan  nilai  indeks refraktif  tertinggi,  yaitu  2,63.  Hal  ini  dikarenakan  nilai  indeks  refraktif  akan  berkaitan  dengan peforma atau kinerja dan ketahanan perangkat optik.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Esmar Budi, M. T; Dr. Mangasi A. Marpaung, M. Si; Prof. Dr. Md. Rahim Sahar; dan Puzi A.  Buchori, M.Sc yang telah membimbing penulis dalam penelitian ini.

## DAFTAR ACUAN
[1] Nehal  Aboulfotoh,  Yahia  Elbashar,  Mohammed  Ibrahim,  and  Mohammed  Elokr, Charcterization  of  Copper  Doped  Phosphate  Glass  for  Optical  Applications,  Ceramics International. 40 (2014), pp. 10395-10399.
[2] I. E. C. Machado, L. Prado, L. Gomes, J. M. Prison, and J. R. Martinelli, Optical Properties of Manganese in Barium Phosphate Glasses, Journal of Non – Crystalline Solids. 348 (2004), pp. 113-117.
[3] Amin  Abd  El-Moneim,  Phosphate  –  based  Glasses  :  Prediction  of  Acoustical  Properties, Physica B : Physics of Condensed Matter. S0921 – 4526 (16) 30027-8.
[4] M. A. Marzouk, F. H. Elbatal, and A. M. Abdelghany, Ultraviolet and Infrared Absorption Spectra of Cr 2 O 3 Doped – Sodium Metaphosphate, and Zinc Metaphosphate and Effect of Gamma Irradiation  :  A  Comparative  Study,  Spectrochimica  Acta  Part  A  :  Molecular  and  Biomolecular Spectroscopy. 114 (2013), pp. 658-667.
[5] Naoyuki  Kitamura,  Kohei  Fukumi,  Junichi  Nakamura,  Tatsuo  Hidaka,  Hidekazu  Hashima, Yoshitaka  Mayumi,  and  Tatsuo  Hidaka,  Optical  Properties  of  Zinc  Bismuth  Phosphate  Glass, Material Science and Engineering B. 161 (2009), pp. 91-95.
[6] A. Santic, Z. Skoko, A. Gajovic, D. E. Day, and A. Mogus - Milankovic, Physical Properties of  Lead  Iron  Phosphate  Glasses  Containing  Cr 2 O 3 ,  Journal  of  Non  –  Crystalline  Solids.  357 (2011), pp. 3578-3584.
[7] Leong  Pau  Ming,  Eeu  Tien  Yew,  Leow  Ting  Qiao,  Pang  Xie  Guan,  Zuhairi  Ibrahim,  and Rosli  Hussin,  Structural  and  Luminescence  Properties  of  Fe 3+ Doped  Antimony  Lead Borophosphate Glass, Sains Malaysiana. 43 (6) (2014), pp. 915-922..
[8] S. Sreehari Sastry and B. Rupa Venkateswara Rao, Spectroscopic Studies of Copper Doped Alkaline Earth Lead Zinc Phosphate Glass, Physica B. 434 (2014), pp. 159-164.
[9] Refka  Oueslati  Omrani,  Saida  Krimi,  Jean  Jacques  Videau,  Ismail  Khattech,  Abdelaziz  El Jazouli,  and  Mohamed  Jemal,  Structural  and  Thermochemical  Study  of  Na 2 O  –  ZnO  –  P 2 O 5 Glasses, Journal of Non – Crystalline Solids. 390 (2014), pp. 5-12.
[10] Raja J. Amjad, M. R. Sahar, S. K. Ghoshal, M. R. Dousti, S. Riaz, and B. A. Tahir, Enhanced Infrared  to  Visible  Upconversion  Emmision  in  Er3+  Doped  Phosphate  Glass  :  Role  of  Silver Nanoparticles, Journal of Luminescence. 132 (2012), pp. 2714-2718.
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
[11] H. Elhaes, M. Attallah, Y. Elbashar, M. El-Okr, and M. Ibrahim, Application of Cu 2 O Doped Phosphate Glasses for Bandpass Filter , Physica B. 449 (2014), pp. 251-254.
[12] M.  A.  Ouis,  H.  A.  Elbatal,  A.  M.  Abdelghany,  and  Ahmed  A.  Hammad,  Structural  and Optical Properties of CuO in Zinc Phosphate Glasses and Effects of Gamma Iradiation, Journal of Structure. 1103 (2016), pp. 224-231.
[13] M.  Elisa,  Christina  E.  A.  Grigorescu,  Cristina  Vasiliu,  B.  Bulinski,  V.  Kuncser,  Daniela Predoi, G. Filoti, Aurelia Meghea, Nicoleta Iftimie,  and Maria Giurginca, Optical and Electronic Properties of The Alumino-phosphate Glasses Doped With 3D – Transition Metal Ions, Rev. Adv. Matter. Sci. (2005), pp. 367-374.
[14] A.  Amarnath  Reddy,  S.  Surendra  Babu,  K.  Pradeesh.  C.  J.  Otton,  and  G.  Vijaya  Prakash, Optical  Properties  of  Highly  Er3 + -  Doped  Sodium  –  Aluminium  –  Phosphate  Glasses  for Broadband 1,5  m Emission, Journal of Alloy and Compounds. 509 (2011), pp. 4047-4052.
[15] Budi  Astuti,  Md.  Rahim  Sahar,  and  Md.  Supar  Rohani,  Pembentukan  dan  Uji  Massa  Jenis Kaca Berasaskan P 2 O 5 – Sm 2 O 3 – MnO 2 , Seminar Nasional MIPA. (2007), pp. 99-105.
[16] P.  Meejitpaisan,  J.  Kaekkhao,  P.  Limsuwan,  and  C.  Kedkaew,  Physical  and  Optical Properties  of  The  SLS  Glass  Doped  With  Low  Cr 2 O 3 Concentrations,  Procedia  Engineering. (2012), pp. 787-792.
[17] M. Reza Dousti, S. K. Ghoshal, Raja J. Amjad, M. R. Sahar, Fakhra Nawaz, and R. Arifin, Structural  and  Optical  Study  of  Samarium  Doped  Lead  Zinc  Phosphate  Glasses,  Optics Communications. 300 (2013), pp. 204-209.
[18] S. F. Ismail, M. R. Sahar, and S. K. Ghoshal, Physical and Absorption Properties of Titanium Nanoparticles Incorporated Into Zinc Magnesium Phosphate Glass, Material Characterization. 111 (2016), pp. 177-182.
[19] Puzi  Anigrahawati,  M.  R.  Sahar,  and  S.  K.  Ghoshal,  Influence  of  Fe 3 O 4 Nanoparticles  on Structural,  Optical,  and  Magnetic  Properties  of  Erbium  Doped  Zinc  Phosphate  Glass,  Material Chemistry and Physics. 155 (2015), pp. 155-161.
[20] M. Hafid, T. Jermoumi, N. Toreis, and T. Ghailassi, IStructure of ( 45 – x ) Na 2 O – x BaO – 5  ZnO  –  50  P 2 O 5 Glasses  Studied  by  DSC  and  Infrared  Spectroscopy  ,  Materials  Letter.  56 (2002), pp. 486-490.
[21] N. M. Yusof and M. R. Sahar, Effect of Silver Nanoparticles Incorporated With Samarium – Doped Magnesium Tellurite Glass, Physica B. 456 (2015), pp. 191-196.
[22] Ahmed  H.  Hammad  and  A.  M.  Abdelghany,  Optical  and  Structural  Investigations  of  Zinc Phosphate  Glasses  Containing  Vanadium  Ions, Journal  of  Non  –  Crystalline  Solids.  433  (2016), pp. 14-19.
[23] Asha  Rajiv,  M.  Sudhakara  Reddy,  Jayagopal  Uchil,  and  Narayana  Reddy,  Photo- luminescence  Studies  of  NaPO 3 –  ZnO  –  MnO 2 Glass  System,  International  Journal  of Luminescence and Applications. 049 (2015), pp. 41-44.
[24] Manpreet  Kaur,  Anupinder  Singh,  Vanita  Thakur,  and  Lakhwant  Singh,  Effect  of  TiO 2 Substitution  on  Optical  and  Structural  Aspects  of  Phosphate  Glasses,  Journal  of  Molecular Structure. 1089 (2015), pp. 95-101.
[25] S.  F.  Khor,  Z.  A.  Thalib,  and  W.  M.  Mat  Yunus,  Optical  Properties  of  Ternary  Zinc Magnesium Phosphate Glasses, Ceramics International. 38 (2012), pp. 935-940.
[26] S. F. Khor, Z. A. Thalib, F. Malek, and E. M. Cheng, Optical Properties of Ultraphosphate Glasses Containing Mixed DivalentZinc and Magnesium  Ions, Optical Materials. 35 (2013), pp. 629-633.